sökning häraf funnit, att hvad vid denna operation erhålles icke 
är annat än qväftitan, och formeln för sammansättningen uttryckes 
med Ti 3 N 2 . Utom denna förening af titan med qväfve har W. 
framställt ännu två andra, nemligen TiN, som fås genom glödg- 
ning af titansyra i ammoniakgas, och erhålles i form af violett- 
rödaktigt pulver eller såsom violett kopparröda, metallglänsande 
massor, och 2TiN+Ti 3 N, hvilken förening åstadkonames genom 
häftig glödgning af Ti 3 N a i vätgas, hvarvid ammoniak bildas. 
Föreningen är metallglänsande, nära guldgul. Alla dessa före¬ 
ningar af titan och qväfve hafva den gemensamma egenskapen, 
att, i pulverform blandade med lätt reducerade oxider, vid upp¬ 
hettning beröfva oxiderna deras syre under eldfenomen, och att 
i upphettning med kalihydrat syrsättas under utveckling af am¬ 
moniak. 
mf 
Hvad angår orsaken till ifrågavarande kristallers förekom¬ 
mande vid masugnar, anser Wöhler densamma stå i samman¬ 
hang med bildningen af cyankalium under masugnsprocessen och 
har han äfven lyckats att genom upphettning af en blandning 
af titansyra och kaliumjerncyanur framställa desamma, men äfven 
med denna förklaring blir det svårt att förstå, huru dylika kri¬ 
staller kunna förekomma i sjelfva jernmalmen. Det är nemligen 
bekant, att man från flera grufvor i Wales uppgifvit sig hafva 
funnit de så kallade titan-kristallerna sittande i malmen. Har 
detta varit något annat mineral? 
I sammanhang med denna undersökning har Wöhler fram¬ 
ställt metallisk titan och lärt oss känna dess egenskaper. För 
reductionen använder han samma method, som blifvit begagnad 
af Berzelius. Kalium-titanfluorid upphettas med kalium. Man 
erhåller ett mörkgrått kristalliniskt pulver, som under mikroskopet 
befinnes utgöras af små sammansintrade delar med jernets glans 
och färg. Upphettadt i luften förbrinner det med glänsande 
eldfenomen. Upphettadt i syrgas afbrinner det blixtsnabbt med 
bländande sken. Blandadt med mönja och upphettadt i ett glas¬ 
rör, afbrinner massan med häftighet, så att den utskjutes som 
ett skott. Upphettas metallpulfret till +100° i vatten så börjar 
